CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 2, April 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030

## PENGARUH NOMOR BENANG PAKAN TERHADAP KEKUATAN FISIK KAIN DENIM
V SRI PERTIWI RUMIYATI, ADHY PRASTYO EKO PUTRANTO, AMAR, YUNUS NAZAR, BINTAN OKTAVIANI, HEFNI ROSYADI Akademi Komunitas Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Surakarta e-mail: valentina_spr@yahoo.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian  adalah mengetahui jenis benang pakan yang dapat digunakan untuk membuat kain  denim  sesuai  SNI  0560:2008  ditinjau  dari  sifat  fisiknya  (kekuatan  tarik,  dan  kekuatan sobek). Metode penelitian yang akan digunakan  adalah metode penelitian eksperimen. Bahan yang digunakan untuk penelitian yaitu satu jenis benang lusi OE 16, tiga jenis benang pakan yaitu OE 9, OE 11, dan OE 13, masing-masing jenis  benang mempunyai  tetal  yang berbeda yaitu 46, 50 dan 54. Kain denim dibuat menggunakan mesin Rapier Picanol, anyaman twill 2/1, dilaksanakan  di Workshop AK-Tekstil  Solo.  Kain  denim  yang  dihasilkan  dilakukan  uji kekuatan tarik arah lusi dan pakan serta kekuatan sobek arah lusi dan pakan. Hasil uji dievaluasi dan dibandingkan dengan syarat mutu kain denim sesuai SNI 0560:2008 serta pengaruh dua factor yaitu nomor  dan tetal benang terhadap kekuatan fisik, dianalisis menggunakan factorial sederhana.  Pengujian  kekuatan  tarik  dan  sobek  dilaksanakan  di  Balai  Besar  Sertifikasi  dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan Dan Batik Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nomor benang pakan berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik kain tenun denim arah lusi yaitu  semakin  besar  nomor  benang  semakin  tinggi  kekuatan  tariknya  ke  arah  lusi,  demikian juga nomor benang berpengaruh signifikan terhadap kekuatan sobek arah pakan yaitu semakin besar nomor benang semakin rendah kekuatan sobeknya ke arah pakan. Nomor benang tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kekuatan  tarik  kain  tenun  denim  arah  pakan  dan  kekuatan sobek  kain  tenun  denim  kearah  lusi.  Produk  kain  tenum  denim  yang  diproses  menggunakan benang lusi OE 16, benang pakan OE 9, 11, 13 tetal 46, 50, dan 54 memenuhi persyaratan SNI 0560:2018 ditinjau dari berat kain, kekuatan tarik dan kekuatan sobek.
Kata Kunci: Jenis benang, Kain Denim, Kekuatan Tarik dan Kekuatan Sobek

## ABSTRACT
The aim of this research is to determine the type of weft thread that can be used to make denim fabric according to SNI 0560:2008 in terms of its physical properties (tensile strength and tear strength).  The  research  method  that  will  be  used  is  the  experimental  research  method.  The materials used for research are one type of warp thread OE 16, three types of weft thread namely OE 9, OE 11 and OE 13, each type of thread has a different tetal, namely 46, 50 and 54. Denim fabric is made using a Rapier machine. Picanol, 2/1 twill woven, carried out at the Solo AK Textile Workshop. The resulting denim fabric was tested for tensile strength in the warp & weft direction and tear strength in the warp & weft direction. The test results were evaluated and compared with the quality requirements for denim fabric according to SNI 0560:2008 and the influence  of  two  factors,  namely  number  and  thread  retention  on  physical  strength,  was analyzed  using  a  simple  factorian.  Tensile  and  tear  strength  testing  was  carried  out  at  the Yogyakarta Handicraft and Batik Industry Certification and Services Center. The results of the research show that the  weft thread number has  a significant effect on the tensile strength  of denim woven fabric in the warp direction, that is, the greater the thread number, the higher the tensile strength in the warp direction, likewise the thread number has a significant effect on the tear  strength  in  the  weft  direction,  namely  the  greater  the  thread  number,  the  lower  the  tear strength. towards the feed. Yarn number does not have a significant effect on the tensile strength
of denim woven fabric in the weft direction and the tear strength of denim woven fabric in the warp direction. Tenum denim fabric products processed using OE 16 warp threads, OE 9, 11, 13 tetal 46, 50 and 54 warp threads meet the requirements of SNI 0560:2018 in terms of fabric weight, tensile strength and tear strength.
Keywords: Type of thread, Denim Fabric, Tensile Strength and Tear Strength

## PENDAHULUAN
Tekstil memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai pelindung diri dari perubahan alam dan cuaca (Kusumastuti, Ratri Ayuning, 2022). Menurut Herlison Enie (dalam Kusumastuti & Ratri Ayuning, 2022), semua produk yang dibuat dengan cara ditenun maupun tidak diartikan sebagai tekstil. Seiring berkembangnya jaman, kebutuhan tekstil di masyarakat cukup meningkat. Salah satu jenis kain yang popular saat ini adalah kain denim, karena kain denim dapat dijadikan sebagai bahan fashion . Di dunia fashion kain denim mendapat banyak perhatian di kalangan masyarakat  mulai dari pakaian, aksesories, sepatu, busana muslim dan jenis fashion lainnya, sehingga kain denim menjadi popular.  Pada tahun 2019 fashion menjadi penyumbang  PDB  terbesar  kedua  setelah  kuliner  dengan  persentase  18,01%  dilansir  dari www.bekraf.go.id .
Menurut  SNI  0560:2008,  yang  dimaksud  kain  denim  adalah  kain  tenun  yang mempunyai  keawetan  tinggi,  dengan  anyaman  keper  ( twil )  dan  tersusun  atas  benang  lusi berwarna serta benang pakan yang selalu berwarna putih.  Berdasarkan klasifikasi berat, kain denim dibedakan menjadi tiga yaitu kain denim ringan dengan berat < 271 g/m 2 (8,0 oz/yard 2 ), kain denim sedang dengan berat 272 g/m 2 – 465 g/m 2 (8,01 oz/yard 2 – 13,74 oz/yard 2 ) dan kain denim berat dengan berat > 466 g/m 2 (13,75 oz/yard 2 ).
Menurut  Herlison  Eni  (dalam  Kusumastuti  &  Ratri  Ayuning,  2022)  yang  dimaksud tekstil  adalah semua produk yang terbuat  dari serat  baik  dengan cara ditenun maupun tidak. Menurut  Fahruroji  Rizal  (2020),  kain  denim  merupakan  kain  yang  terbuat  dari  bahan  alam, yaitu kapas atau katun ( cotton ). Menurut Rahman O (dalam Fahruroji, 2020), bahwa struktur kain  denim  adalah  anyaman  keper/ twill dengan  konstruksi  3/1  atau  2/1.  Sifat  katun  yaitu higroskopis  atau  menyeraap  air  dengan  kata  lain  kain  katun  sangat  baik  dalam  menyerap keringat dan sejuk apabila digunakan. Kain katun merupakan bahan kain yang disenangi semua orang dan menjadi pilihan dalam pembuatan fashion . Proses pembuatan kain yang berasal dari bahan  baku  benang  haruslah  mempunyai  kualitas  yang  baik  sehingga  selama  produksi  akan lancar  dan  menghasilkan  kain  yang  berkualitas.  Syarat  fisis  mutu  kain  denim  menurut  SNI 0560:2018 antara lain berat minimal < 271 g/m 2 (8,0 oz/yard 2 ), kekuatan tarik arah lusi minimal 392,4 N (40 kg), arah pakan minimum196,2 N (20 kg), kekuatan sobek arah lusi minimum 19,6 N (2,0 kg), arah pakan minimum 14,7 N (1,5 kg). Kualitas produksi merupakan hal yang sangat penting  bagi  suatu konveksi,  karena berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan termasuk produk  denim.  Menurut  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  Fitria,  W.E  (2018)  di  UMKM Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan menjelaskan bahwa produk kain denim yang dibuat fashion mempunyai  kualitas  produk  yang  rendah  dan  disarankan  untuk  melakukan perbaikan kualitas produk untuk meningkatkan produktivitas secara tetap dan kontinyu. Kain denim yang beredar di pasaran pada umumnya belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam SNI 0560:2018. Menurut  Nirmala (2020), jaminan kualitas hasil produksi proses pembuatan kain diharapkan berada dalam batas spesifikasi yang ditetapkan oleh standar mutu yang berlaku dalam hal ini SNI 0560:2018.
Penggunaan  benang  untuk  produksi  kain  denim  akan  berpengaruh  terhadap  kualitas kain denim yang diproduksi. Kualitas kain antara lain ditentukan oleh kekuatan tarik kain dan kekuatan sobek kain. Kekuatan tarik kain diukur dari tebal benang lusi dan tetal benang pakan, kehalusan benang lusi dan benang pakan (Nirmala, 2020). Faktor yang mempengaruhi kekuatan
sobek kain antara lain adalah kekuatan tarik per helai benang lusi dan pakan (gram), kehalusan benang lusi dan pakan (Ne1), panjang staple serat (cm), anyaman yang digunakan (plain, keper, satin). Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yang akan dilakukan adalah pengaruh nomor benang pakan terhadap kekuatan fisik (kekuatan tarik kain dan kekuatan sobek kain) kain denim

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  eksperimen dengan tujuan menguji  variabel  nomor benang pakan, tetal  benang pakan  terhadap kekuatan tarik dan kekuatan sobek arah lusi serta arah pakan. Faktor nya ada dua yaitu nomor benang pakan dan tetal benangpakan, sedangkan levelnya tiga yaitu untuk nomor benang pakan OE 9, OE 11 dan OE 13, level untuk tetal benang ada tiga yaitu tetal 46, 50 dan 54. Respon terhadap penelitian ada empat yaitu kekuatan tarik arah lusi, arah pakan, kekuatan sobek arah lusi dan arah pakan. Kain tenun denim dilakukan di Workshop  AK-Tekstil Solo. Produk yang dibuat sebanyak 27 sampel.
Prosedur  penelitian  ini  yaitu  studi  pustaka  dilanjutkan  dengan  identifikasi  masalah, setelah  mendapatkan  permasalahan  menentukan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian. Selanjutkan pengolahan data (menentukan factor, level dan respo). Setelah mendapatkan data maka  dilakukan  eksperimen.  Dalam  eksperimen  dilakukan  pengujian  kain  dan  dilanjutkan dengan analisis data serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
1. Hasil uji kekuatan tarik dan kemuluran benang pakan
Hasil uji kekuatan tarik dan kemuluran benang pakan yang digunakan untuk membuat produk kain tenun denim dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1 Hasil uji kekuatan tarik dan kemuluran benang pakan Parameter uji No benang Hasil uji Rata2 Ul 1 Ul 2 Ul 3 Ul 4 Ul 5 Kekuatan Tarik (N) OE 9 7,161 7,455 7,553 7,455 7,161 7.36 OE 11 5.199 5.199 5.297 5.003 5.297 5,20 OE 13 4,218 4,414 4,316 4,512 4,316 4,36 Kemuluiran (%) OE 9 7,66 8,58 8,50 8,28 7,82 8,17 OE 11 7,40 7,14 7,44 7,18 7,18 7,27 OE 13 6,26 6,40 6,52 6,66 5,94 6,36
2. Hasil uji berat kain denim
Hasil uji berat kain denim yang digunakan untuk penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 2, April 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Tabel 2. Hasil uji berat kain denim yang digunakan untuk penelitian No benang Tetal benang Berat (gram) OE 9 46 268,36 50 275,01 54 280,92 OE 11 46 301,25 50 314,59 54 325,90 OE 13 46 278,06 50 281,92 54 302,20

## 3. Hasil uji kekuatan tarik kain denim arah lusi dan arah pakan
Hasil uji kekuatan tarik kain denim arah lusi dan pakan dapat dilihat pada Tabel 4.3 Tabel 3. Hasil uji kekuatan tarik kain denim arah lusi dan pakan No benan g Tetal benan g Kekuatan tarik arah lusi (N) Kekuatan tarik arah pakan (N) 1 2 3 Rata 2 1 2 3 Rata 2 OE 9 46 578,00 4 602,53  583,69 6 588,0 8 244,15 4 245,64 4 229,16 4 239,6 5 50 569,37 4 565,64 6 578,59 4 571,2 0 259,37 8 261,14 4 265,26 4 261,9 3 54 579,18 4 592,72  607,43 6 584,1 3 312,35 2 305,48 4 331,57 8 316,4 7 OE 11 46 583,50 2 604,88 6 591,54 4 593,3 1 311,76 4 302,93 4 322,75 2 312,4 8 50 699,84 6 678,65 6 684,93 6 687,8 1 363,75 6 348,25 4 351,78 6 354,6 0 54 596,64 6 613,52  606,42 8 605,5 3 340,8 334,13 2 339,62 4 338,1 8 OE 13 46 689,05 8 705,34  721,82 2 705,4 1 287,04 301,75 6 297,83 4 295,5 4 50 745,36 2 608,22  674,73 2 676,1 0 295,47 8 283,31 2 277,62 2 285,4 7 54 732,21 8 717,89 6 645,5 698,5 4 377,09 6 433,60 2 337,26 8 382,6 6
4. Hasil uji kekuatan sobek kain denim arah lusi dan arah pakan Hasil uji kekuatan sobek kain denim arah lusi dan pakan dapat dilihat pada
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 2, April 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Tabel 4. Hasil uji kekuatan sobek kain denim arah lusi dan pakan
No benang Tetal benang Kekuatan sobek arah lusi (N) Kekuatan sobek arah pakan (N) 1 2 3 Rata2  1 2 3 Rata2 OE 9 46 44,872 44,593  45,155  44.87 21,148  20,118  20,516 20,59 50 46, 249 46,484  45,957  46.23 18,934  19,692  19,928  19,52 54 47,395  47,125  46,540  47.02 19,418 18,818  18,788 19,01 OE 11 46 46,856  46,798  47,286  46.98 21,914  22,65 22,014  22,19 50 49,87  46,27 45,69 47.27 18,01 18,146  17,828  17,99 54 48,46 49,076  46,52 48.02 19,622  20,802  21,2 20,54 OE 13 46 47, 326 47,457  46,997  47.26 16,9 17,388  17,97 17,42 50 48,238  47,989  48,463  48.23 15,426  15,232  16,064  15,57 54 47,886  46,514  46,726  47.04 16,672  16,598  17,338  16,87

## Pembahasan
Kain  tenun  kain  denim  yang  diproses  menggunakan  mesin  tenun Rapier  Picanol ditinjau  dari  berat  kain  memenuhi    SNI  0560:2008,  Kain  Kapas  Denim  Kapas  100%. Berdasarkan nomor   dan tetal benang  satu jenis produk yang dikategorikan ringan yaitu kain tenum  denim  yang  diproses  menggunakan  benang  lusi  OE  16,  benang  pakan  OE  9,  tetal  46 yaitu berratnya 268,36 g/m 2 kurang dari 271 g/m 2 . Jenis kain tenun denim yang lain termasuk kategori sedang karena beratnya antara (272-465) g/m 2 , yaitu kain yang diproses menggunakan benang lusi OE 16, benang pakan OE 9, tetal 50, 54; OE 11 tetal 46,50,54 dan OE 13 tetal 46, 50, 54 dengan berat antara (275,01 – 325,90) g/m 2 .
Berdasarkan Tabel 3   hasil uji kekuatan tarik    arah lusi dan arah pakan, semua jenis kain  memenuhi  persyaratan  SNI  0560:2008,  yaitu  kekuatan  tarik  arah  lusi  minimal  392,4 sedangkan hasil uji yang didapat terendah 571,2 N dan tertinggi 705,41 N, unt kekuatan tarik arah  pakan  persyaratan  minimal  196,2  N  dan  hasil  uji  yang  didapat  terendah  239,65  N  dan tertinggi 382,65 N. Berdasarkan hasil uji kekuatan tarik dapat disimpulkan bahwa kain tenum denim yang diproses menggunakan benang lusi OE 16, benang pakan OE 9, 11, 13 tetal 46,50, 54  mempunyai  kekuatan  tarik  bervariasi  dari  klasifikasi  ringan  sampai  dengan  berat  dan memenuhi standar SNI 0560:2008.
Berdasarkan Tabel 4 hasil uji kekuatan sobek arah lusi dan arah pakan, semua jenis kain yang diproses menggunakan  benang lusi OE 16, benang pakan OE 9, 11, 13 tetal 46,50, 54 memenuhi persyaratan  SNI 0560:2008, hal tersebut dapat dilihat dari nilai kekuatan sobek arah lusi hasil uji terendah 44,87 N dan tertinggi 48,23 N sedangkan persyaratan minimal 19,6 N untuk klas ringan, minimal 39,2 N untuk klas sedang dan minimal 63,8 N untuk klas berat. Oleh karena hasil uji kekuatan sobek arah lusi antara (44,87  – 48,23) N, maka dapat  disimpulkan termasuk klas sedang. Ditinjau dari hasil uji kekuatan sobek arah pakan, semua jenis kain tenun denim termasuk klas ringan sampai dengan berat karena hasil uji terendah 15,57 N, tertinggi 22,19 N. Persyaratan kekuatan sobek kain denim arah pakan minimal 14,7 N untuk klas ringan, minimal 17,2 N untuk klas sedang dan minimal 19,6 untuk klas berat.
Pengaruh  nomor  benang  pakan  terhadap  kekuatan  fisik  kain  denim  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengaruh nomor benang terhadap kekuatan tarik arah lusi

## Hasil perhitungan ANOVA dapat dilihat pada Tabel 5

## Tabel 5. ANOVA kekuatan tarik arah lusi menggunakan SS for Test
Berdasarkan  table  5  dapat  disimpulkan  bahwa    perbedaan  no  benang  berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik arah lusi kain tenun denim hal ini dilihat dari nilai P kurang dari 0,05 yaitu nilainya 0,049, sedang tetal benang tidak berpengaruh terhadap kekuatan tarik arah lusi karena nilai P lebih besar dari 0,05 yaitu nilainya 0,837.
Pengaruh nomor benang terhadap kekuatan tarik arah pakan

## Hasil perhitungan ANOVA dapat dilihat pada Tabel 6

## Tabel 6. ANOVA kekuatan tarik arah pakan menggunakan SS for Test
Berdasarkan  Tabel  6  dapat  dilihat  bahwa  nomor  benang  pakan  tidak  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan tarik arah pakan hal tersebut dikarenakan nilai P lebih besar dari 0,05 yaitu 0,107 untuk nomor benang, demikian juga untuk tetal benang   tidak mempunyai pengaruh yang signifikan karena nilai P lebih besar dari 0,05 yaitu dan 0,282 Pengaruh nomor benang terhadap kekuatan sobek  arah lusi
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 2, April 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Hasil perhitungan ANOVA dapat dilihat pada Tabel 7.

## Tabel 7. ANOVA kekuatan sobek arah lusi menggunakan SS for Test
Berdasarkan  Tabel  7  dapat  dilihat  bahwa  nomor  benang  pakan  tidak  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan sobek arah lusi hal tersebut  dikarenakan nilai P lebih besar dari 0,05 yaitu 0,118 untuk nomor benang , demikian juga untuk tetal benang juga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan karena nilai P lebih besar 0,05 yaitu 0,120 Pengaruh nomor benang terhadap kekuatan sobek  arah pakan

## Hasil perhitungan ANOVA dapat dilihat pada Tabel 8

## Tabel 8. ANOVA kekuatan sobek arah pakan menggunakan SS for Test
Berdasrkan  Tabel 8 dapat dinyatakan bahwa nomor benang mempunyai pengaruh yang signifikan  terhadap  kekuatan  sobek  arah  lusi  karena  nilai  P  kuarang  dari  0,05  yaitu  0,018 sedangkan tetal benang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan karena nilai P lebih besar dari 0,05 yaitu 0,089, sedangkan tetal benang tidak berpenagaruh signifikan terhadap kekuatan sobek  arah  lusi.  Berdasarkan  hasil  ANOVA  ,  nomor  benang  pakan  berpengaruh  signifikan terhadap  kekuatan  tarik  kain  tenun  denim  arah  lusi,  semakin  besar  nnomor  benang  semakin
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 2, April 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
tinggi kekuatan tariknya hal tersebut dikarenakan friksi ikatan antara serat semakin kuat yang mengakibatkan kekuatan tarik kearah lusi semakin kuat.
Nomor benang  berpengaruh signifikan terhadap kekuatan sobek arah pakan yaitu nilai kekuatan sobek arah pakannya semakin rendah, hal tersebut dikarenakan semakin besar nomor benang semakin kecil diameter benang dan semakin halus  yang berakibat jalinan antara benang satu dengan benang yang lain tidak kuat dan menyebabkan mudah sobek ke arah pakan.
Hal  ini sejalan dengan  Fahruroji Rizal,  dkk (2020), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil uji karakterisasi terhadap produk geotekstil yang optimal yaitu nilai kekuatan tarik dan kekuatan sobek tertinggi, dihasilkan dari  geotekstil dengan komposisi 85% limbah denim dan 15 % low melt fiber , berat 300 g/m 2 dengan hasil kekuatan tarik tertinggi yaitu 147,90 N arah lusi dan  320,01 N arah pakan.  Berdasrkan hasil penelitian Fahruroji Rizal, dkk (2020) dapat  dikatakan  bahwa  kekuatan  tarik  tertinggi  berasal  dari  komposis  limbah  denim  yang memiliki  kandungan  serat  kapas  dan  komposisi  geotekstil  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas geotekstil.
Lalu Novia Gina (2022), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  variasi pH dan waktu proses biowashing pada  kain  denim  sangat  berpengaruh  terhadap  peningkatan  pengurangan berat kain, kekuatan tarik kain dan kekakuan kain. Nilai optimum aktivitas kerja enzim selulase tipe netral (Cellusoft  CR) yaitu pada pH 6 selama 30 menit dengan hasil pengurangan berat kain sebesar 3,03 %, kekuatan tarik kain sebesar 556 N untuk arah lusi dan 359 N untuk arah pakan sedangkan  kekakuan kain sebesar 7,9 mg.cm untuk arah lusi dan 2,9 mg.cm untuk arah pakan. Lamanya waktu proses biowashing pada pengujian memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kenaikan nilai persentase pengurangan berat kain, waktu proses yang lebih lama akan memberikan banyak kesempatan untuk enzim bekerja menghidrolisa serat, yaitu selulosa akan terdegradasi  menjadi  glukosa  yang  larut  dalam  air,  maka  sebagian  material  selulosa  akan berkurang.  Kekuatan tarik kain denim mengalami penurunan baik arah lusi maupun pakan dari kain denim  sebelum proses biowashing yaitu sebesar 741,47 N untuk arah lusi dan 519,40 N untuk arah pakanmenjadi  360,64 N arah lusi dan 261,66 N arah pakan pada pH 6,0 waktu 30 menit.  Berdasarkan  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  semakin  rendahnya  pH  yang digunakan serta lama waktunya proses pengerjaan mengakibatkan banyaknya pemutusan rantai polimer selulosa, sehingga derajat polimerisasi semakin rendah ataupun rantai polimer semakin pendek  dan  dengan  semakin  rendahnya  derajat  polimersisasi  rantai  molekul,  mengakibatkan kekuatan tarik menurun serta sifat polimer menjadi lebih getas, artinya kemampuan kain untuk bertambah panjang ketika dilakukan penarikan akan semakin berkurang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  Nomor  benang  pakan berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik kain tenun denim arah lusi yaitu semakin besar nomor  benang  semakin  tinggi  kekuatan  tariknya  kea  rah  lusi,  demikian  juga  nomor  benang berpengaruh signifikan terhadap kekuatan sobek arah pakan yaitu semakin besar nomor benang semakin rendah kekuatan sobeknya kea rah pakan. Nomor benang tidak berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik  kain tenun denim arah pakan dan kekuatan sobek kain tenum denim kearah lusi. Produk kain tenum denim yang diproses menggunakan benang lusi OE 16, benang paka OE 9, 11, 13 tetal 46, 50, dan 54 memenuhi persyaratan SNI 0560:2018 ditinjau dari berat kain, kekuatan tarik dan kekuatan sobek.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Standardisasi Nasional. 2008. SNI 0560:2008. KAIN DENIM KAPAS 100% Badan Standardisasi Nasional. 2009. SNI 0276:2009. CARA UJI KEKUATAN KEKUATAN TARIK DAN MULUR  KAIN TENUN
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 2, April 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Badan Standardisasi Nasional. 2010. SNI iso 13936-1:2010. PENGUJIAN SELIP BENANG PADA JAHITAN KAIN TENUN (METODA BUKAAN JAHITAN TETAP) Fahruroji  Rizal,  dkk.  2020.  KAJIAN  KARAKTERISTIK  GEOTEKSTIL  DARI  LIMBAH KAIN  DENIM  STUDY  OF  GEOTEXTILE  CHARACTERISTICS  FROM DENIM FABRIC WASTE. Jurnal Arena Tekstil Vol. 35 No. 2, 2020 : 113-120 Fitria, W.E. 2018.  SURVEI KUALITAS PRODUKSI CELANA JEANS DI DESA GETAS KECAMATAN  WONOPRINGGO  KABUPATEN  PEKALONGAN. Skripsi Mahasiswa  Program Studi Pendidikan Tata Busana,  Jurusan Tata Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang
Kusumastuti,  Ratri  Ayuning.2022.  PERBANDINGAN  HASIL  JADI  KAIN  KATUN  DAN KAIN  DENIM  PADA  TEKNIK  TIE-DYE  DI  SURABAYA. Skripsi Thesis Mahasiswa , Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
Novia  Gina,  dkk.  2022.  PROSES  BIOWASHING  MENGGUNAKAN  ENZIM  SELULASE
TIPE NETRAL (CELLUSOFT  CR) TERHADAP KENAMPAKAN DAN SIFAT FISIK KAIN DENIM. Texere Vol.20 No.01 (2022) e-ISSN 2774-1893 Oktariani Eka , dkk. 2019. MORFOLOGI DAN SIFAT FISIK KAIN KAPAS BERWARNA HASIL  PROSES  BIOWASHING  MENGGUNAKAN  ENZIM  SELULASE HASIL  FERMENTASI  JERAMI  DAN  SEKAM  PADI  OLEH  BAKTERI Aspergillus niger. Jurnal Kimia Dan Pendidikan Kimia (JKPK), Vol 4, No 2 , Tahun
2019 Program Studi Pendidikan Kimia. Universitas Sebelas Maret https://jurnal.uns.ac.id/jkpk
Riyanto,  D.I.A.  dan    Muhammad  Zubaier  Aini.  2019.    PRA  RANCANGAN  PABRIK TEKSTIL KAIN DENIM KAPASITAS 3.600.000 M/TAHUN PERANCANGAN PABRIK. Skripsi Mahasiswa  Teknik  Kimia  Konsentrasi  Teknik  Tekstil,  Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri. Unversitas Islam Indonesia.
Sugiyono. 2021. METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D . Cetakan ke 3. Bandung: Alfabeta